— 4.18 — 



qui l'avait corrodé, avait été soulevé pour laisser passage aux 

 vapeurs rutilantes. 



Ce phénomène de décomposition spontanée attira mon atten- 

 tion. Quelle a été la cause de cette décomposition ? C'est ce 

 qu'il m'est encore difficile d'apprécier , car du coton pyroxylé 

 qui avait été teint et conservé depuis la même époque . n'avait 

 subi aucune altération. 



Je fis laver à grande eau la pyroxyline ainsi décomposée ; le 

 tissu était fortement altéré et s'arrachait sous un faible effort ; 

 son inflammabililé était considérablement diminuée. 



Divers essais analytiques eurent lieu pour établir la proportion 

 des principes nitreux restés en combinaison avec la cellulose. — 

 Ces résultats furent confirmés par M. Wuriz. Voici les chiffres de 

 cet habile chimiste : 



I. 0s^4795 de matière desséchée dans le vide à 110 degrés ont 

 donné 0,5495 d'acide carbonique et 0,176 d'eau. 



II. OS'', 416 de matière desséchée dans le vide à 100 degrés et 

 brûlés avec l'oxyde de cuivre ont donné 27", 75 d'azote. 



Température , 9 degrés. Pression , 0" ,7603. 

 Ces chiffres donnent , en centièmes : 



Carbone 31 ,25 



Hydrogène 4,08 



Azote 7,88 



Si l'on consulte les analyses du fulmi-coton , on trouve : 



Carbone i8,5 (Démonte et Ménard) «8,5 . . î7,9 (Béchamp). 



Hydrogène- .. 3,5 3,5... 3,5 



Azote 11,6 11,5... 11,1 



On voit , par la comparaison de ces résultats, que le coton 

 pyroxylé , altéré spontanément , renferme environ un tiers d'a- 

 cide nitrique de moins que le fulmi-coton non altéré. 



J'eus la curiosité d'examiner comment la pyroxyline ainsi 

 dénitrifiée partiellement se comportait quant à la fixation des 

 couleurs. Des essais de teinture eurent lieu au moyen de la 

 garancine et du bois du Brésil avec ce coton roordancé , au 



